472 
H. Hess, 
Als Versuchsobjekt diente ein feinkörniger Sandstein aus dem 
Bruche der „Deutschen Steinwerke“ in Zeit a. M., der in die 
Formation des Schilfsandsteines gehört. 
Die Versuche wurden im Materialprüfungsamt der bayr. Landes- 
gewerbeanstalt nach meinen Angaben und mit meiner Beteiligung 
an der Laboratoriumsarbeit ausgeführt. Die nötigen Wägungen 
und die Durchtränkung der Probestücke unter der Luftpumpe habe 
ich im Laboratorium des Realgymnasiums Nürnberg gemacht. 
Mit 15 Würfeln von ca. 5 cm Kantenlänge wurde zunächst 
die Druckfestigkeit des Materials ermittelt. 
Es ergab sich : 
a) für vollkommen trockenes Material 481, 580, 618, 514 
kg/cm 2 , im Mittel 548 kg/cm 2 ; 
b) für vollkommen feuchtes Material 275, 338, 432, 356 ? 
317 kg/ cm 2 , im Mittel 344 kg/cm 2 ; 
c) für halbfeuchtes Material: 
bei 4,38 Volumprozent Wasser .... 386 kg/cm 2 
* 4,44 „ „ .... 374 „ 
„ H,30 „ „ .... 348 „ 
In vollkommen feuchtem Zustande, 
Wasser unter der Luftpumpe stattfand 
bei dem die Sättigung mit 
hatten die Würfel 16,0, 
15,85, 16,18, 16,20, 16,20 Volumprozent Wasser. 
Man bemerkt, daß die Druckfestigkeit mit zunehmendem Wasser- 
gehalt geringer wird und bei vollkommener Sättigung um rund 37°/o 
kleiner ist, als bei völlig trockenem Zustande des Sandsteins. 
Für die Untersuchung der Druckelastizität wurden vier pris- 
matische Säulen von fast genau quadratischem Querschnitt und 
ca. 20 cm Länge aus dem Sandsteinblock herausgeschnitten. Da- 
von waren zwei annähernd parallel, zwei senkrecht zu der mut- 
maßlichen, nicht sicher erkennbaren Schichtung des Steins gelagert. 
Je eine dieser Säulen wurde in trockenem, die andere in völlig 
feuchtem Zustande (auch während der Versuche von Wasser um- 
geben) geprüft. Die Prismen waren an den Längsseiten mit 10, 
bezw. 5 cm langen Schienen armiert, deren Bewegungen auf Spiegel 
übertragen wurde, so daß im Fernrohr mit 500facher Vergrößerung 
die Verschiebungen abgelesen werden konnten. In den 
Tabellen sind 
addiert und als s 
die Ablesungen von 
s 2 bezw. 
je zwei Gegenseiten des Prismas 
r , r 2 angegeben; die s bedeuten die 
Gesamtdeformation, die r die bleibende Formänderung. Die Zahlen 
in der Reihe 
+ B a 
2 
und die unter 
~ 4 ~ r 2 
2 
geben zehntausendstel 
Millimeter an. Um diese Beträge wurden bei den beigefügten Drucken 
die mittleren 10 cm der Säulenlänge gekürzt. Die Drucke wurden 
vor der Ablesung bei jeder Belastung zwei Minuten lang konstant 
gehalten , ebenso wurde auch erst zwei Minuten nach der Ent- 
